A SATURATION EN VALLUR ABSOLUE. I NT 



de la faible susceptibilité de celte matière. Mais dans 

 les cas où les deux méthodes ont pu être employées, 

 elles ont donné les résultats : 



Rapport des axes L calculé L observé 



FerKohlswa 0.401 1.701 1.667 



Fer Merck 0.39i 1.669 1.617 



Nickel 0.404 1.715 1.815 



dont la concordance est suffisante eu égard au but 

 poursuivi. Les champs donnés plus loin sont corrigés 

 du champ démagnétisant de l'ellipsoïde. 



Le terme de saturation ne prend un sens précis que 

 par la connaissance de la loi d'approche. Or, l'on peut 

 imaginer plusieurs raisons pour lesquelles, dans un 

 champ fini, les aimants élémentaires ne s'alignent pas 

 complètement. J'ai examiné précédemment' la loi 

 d'approche à laquelle conduit l'hypothèse d'une consti- 

 tution cristalline et j'ai trouvé que la distance de la 

 courbe d'aimantation à son asymptote est un infiniment 



1 

 petit du second ordre en tt. 



D'autre part, d'après la théorie cinétique du magné- 

 tisme étendue aux corps ferromagnétiques par l'hypo- 

 thèse du champ moléculaire, la saturation absolue, 

 correspondant au parallélisme complet des aimants 

 moléculaires n'est accessible pour un champ fini qu'à 

 la température du zéro absolu. A toute autre tempéra- 

 ture, il se produit une aimantation spontanée moindre 

 qui, une fois surmontés des champs démagnétisants 

 internes d'origine magnétocristalline, fournit l'aiman- 

 tation à saturation au sens usuel du mot. A partir de 



1 J. dephys., 4 s., t. VI, p. 680; 1907. 



